SÉANCE DU 29 AVRIL 1912. I l63 



La matière première employée dans la confection de ces poteries était 

 une marne argileuse assez ferrugineuse. Sur une poterie cuite, il est difficile 

 de déterminer avec certitude la nature chimique de la matière première. 

 J'ai pu me procurer un échantillon d'argile de même provenance que ces 

 poteries. Cette terre servait à confectionner des tablettes sur lesijuelles on 

 écrivait. 



L'attaque à l'acide sulfurique, après dosage de l'anhydride carbonique 

 provenant du calcaire présent, m'a donné : 



Malièie aigileuse 28,57 



Sable el débris roclieii\ 27, 10 



Calcaire 87 , 58 



Il 11 midi lé 2,70 



Eau combinée 4i05 



Une semblable argile cuit au petit rouge avec une teinte jaunâtre pro- 

 noncée; sa fusibilité est grande. J'ai pu constater, du reste, que tant cette 

 argile que les poteries examinées fondaient au four à porcelaine dure 

 (vers I foo" ) en un verre brun, fortement ferrugineux. 



Cette argile ne représente peut-être pas exactement l'argile employée 

 dans la fabrication des poteries quinous intéressent, mais je la donne comme 

 un type des matières premières employées dans cette région et à cette 

 époque par les potiers. La faible teneur en argile expli(jue pourquoi on ne 

 voit pas de traces de dégraissants dans la pâte. 



La cuisson de ces poteries, autant qu'on peut le déduire de leur porosité, 

 a été effectuée à une température qui n'a pas atteint 1000°. Je n'ai aucune 

 idée du four (pii a pu servir à la cuisson. Les ruines de ces fours étaient 

 dans un tel état de délabrement qu'il n'a pas été possible de les reconstituer. 



Débris de polerùs. — Ces débris appartiennent à des vases ornés de des- 

 sins noirs de forme géométrique. 



Les débris des vases dits de la première période proviennent de vases assez élancés 

 de forme et assez finis parfois pour permettre de croire qu'ils ont pu être tournés. 

 Les dessins noirs ont de l'épaisseur et du brillant; ils donnent l'impression d'un colo- 

 rant posé avec un fondant. Je n'ai pas réussi à détacher cette matière noire sans 

 entraîner avec elle des fragments considérables du vase. J'ai dû me borner alors à ne 

 chercher que les éléments constitutifs, sans chercher à les doser'. J'ai tiouvé du fer 

 en quantité abondante, accompagné d'un peu de manganèse. Ces résultats concordent 

 avec ceux Indiqués par M. Poster (') en analysant des poteries grecques. Le colorant 



(') Journal of the aniciican c/iemical Society, t. XXXII, 1910, p. I25(). 



